PARTIE EXPERIMENTALE. 597 



fer, il faut le travailler plus lentement a 1'amnerie, ne 

 le tirer clu feu que quand il est presque fondant, et 

 le faire suer sous Je ninrteau Je mieux qu'il est pos- 

 sible, afin de lui donner tout le nerf doat il est sus- 

 ceptible sous cette forme carree, qui est la plus in- 

 grate, mais qui paroit necessaire ici, parce qu'il faut 

 ensuite tirer de ces barreaux, qu'on coupe environ a 

 quatre pieds, une verge de dix-buit ou vingt pieds par 

 le moyeii du martinet, sous lequel on I'allonge apres 

 1'avoir ecbauffee; c'est ce qu'on appelle de la verge 

 ere ne lee : elle est carree coimne le barreau dont elle 

 provient, et porte sur les quatre faces des enfonce- 

 nients successifs, qui sont les empreintes profondes 

 de cJiaque coup de martinet ou petit marteau sous 

 Jequel on la travaille. Ce fer doit etre de la plus grande 

 ductilite pour passer jusqu'a la plus petite filiere; et 

 en memo temps il ne faut pas qu'il soit trop doux, 

 mais assez ferme pour ne pas donner trop de dechet. 

 Ce point est assez difficile a saisir : aussi n'y a-t-il en 

 France que deux ou trois forges dont on puisse tirer 

 ces lers pour les fileries. 



La bonne fonte est, a la verite, la base de tout bon 

 fer; mais il arrive souvent que, par de mauvaises pra- 

 tiques, on gate ce bon fer. Une de ces mawvaises pra- 

 tiques, la plus generalement repandue, et qui detruit 

 le plus le nerf et la tenacile du fer, c'est 1'usage ou 

 sont les ouvriers de presque toutes les forges, de trem- 

 per dans 1'eau la premiere portion dc la piece qu'ils 

 viennent de travailler, afin de pouvoir la rnanier et la 

 reprendre plus proniptement. J'ai vu avec quelque 

 surprise la prodigieuse difierence qu'occasione cette 

 trempe , surtout en hiver el lorsque 1'eau est froide ; 



